b'\n_START_ARTICLE_\nVarjenje plasti\xc4\x8dnih mas\n_START_SECTION_\nRazvrstitev\n_START_PARAGRAPH_\nMedtem ko je splo\xc5\xa1no znano, da osnovni termoplasti\xc4\x8dni polimeri niso tako napredeni, se izvede naslednja razvrstitev najbolj reprezentativnih dru\xc5\xbeinskih plasti\xc4\x8dnih razlikovanj med amorfne in polkristalne ter znotraj teh dveh skupin, doma\xc4\x8de in napredne tehnike._NEWLINE_V primerjavi z termoplasti imajo \xc5\xa1tevilne prednosti, kot so bolj\xc5\xa1e mehanske lastnosti, po\xc5\xbearno odpornost, odpornost pred kemi\xc4\x8dnimi snovmi in visokimi temperaturami ter nizko absorpcijo vlage. Po drugi strani pa je mogo\xc4\x8de reciklirati, omogo\xc4\x8dajo shranjevanje pogojev okolja, opravljajo ni\xc5\xbeje proizvodne stro\xc5\xa1ke in na koncu, tisto, kar daje smisel tega \xc4\x8dlena, priznam zdru\xc5\xbeitev povr\xc5\xa1in z varjenjem. Ob njih so drage surovine in so potrebne vi\xc5\xa1je temperature predelav.\n_START_SECTION_\nVarjenje z vro\xc4\x8dim zrakom:\n_START_PARAGRAPH_\nPri tem na\xc4\x8dinu varjenja uporabljamo razli\xc4\x8dne puhalke. Ene priklju\xc4\x8dimo na komprimirani zrak in elektri\xc4\x8dni tok za segrevanje, v drugih puhalkah pa je vgrajen ventilator, ki omogo\xc4\x8da pretok zraka 1000-2000 l/h. Temperaturo uravnavamo s stikalom. Tak\xc5\xa1no varjenje je primerno za debelej\xc5\xa1e materiale. Varjence segrevamo z elektri\xc4\x8dnimi in plinskimi grelci. Varjenec moramo najprej pripraviti na postopek. Robove obre\xc5\xbeemo in opilimo. Nazadnje jih \xc5\xa1e ostrgamo z no\xc5\xbeem. Ne smemo jih razma\xc5\xa1\xc4\x8devati s kemijskimi sredstvi. Varilna \xc5\xbeica mora biti iz enakega materiala kot varjenca. Trdnost takega zvara zna\xc5\xa1a od 60% do 90% trdnosti osnovnega materiala. Na ta na\xc4\x8din varimo cevi in cevne priklju\xc4\x8dke.\n_START_SECTION_\nVarjenje z vro\xc4\x8dim orodjem:\n_START_PARAGRAPH_\nZ vro\xc4\x8dim orodjem varimo predvsem cevi (PVC, PE, PP). Orodje je dobro prevaja toploto. Ve\xc4\x8dinoma so iz bakra, aluminija in nerjavnega jekla, ker le ti ne korodirajo. Bolj gladka kot je povr\xc5\xa1ina orodja, ve\xc4\x8dja je trdnost zvara. Da nastavimo pravilno varilno temperaturo moramo termoplast najprej preizkusiti.\n_START_SECTION_\nVarjenje s toplotnim impulzom:\n_START_PARAGRAPH_\nS tem na\xc4\x8dinom varjenja varimo tanke plo\xc5\xa1\xc4\x8de (folije) debeline do 0.5mm. Vstavimo jo med dva grelca, prevle\xc4\x8dena s teflonom, da se folija ne lepi. \xc4\x8cas segrevanja je nastavljiv s \xc4\x8dasovnim relejem. Grelca morata med gretjem folijo stiskat, da se zavarita. Nato \xc5\xa1e malo po\xc4\x8dakamo, da se ohladi. Na ta na\xc4\x8din izdelujejo tudi vre\xc4\x8dke za shranjevanje hrane, perila, itd.\n_START_SECTION_\nVarjenje z visokofrekven\xc4\x8dnim tokom:\n_START_PARAGRAPH_\nVarjenje s tem postopkom je primerno za plo\xc5\xa1\xc4\x8de debeline nad 0.5mm. Pri varjenju dve plo\xc5\xa1\xc4\x8di, ki ju \xc5\xbeelimo zavariti polo\xc5\xbeimo med kovinski elektrodi. Ker se elektri\xc4\x8dno polje neprestano spreminja pride do trenja med molekulami, ki segreje material. Ve\xc4\x8dja kot je hitrost segrevanja tem ve\xc4\x8dja je napetost. Napetost ne sme presegati 70% prebojne napetosti termoplasta.\n_START_SECTION_\nVarjenje s trenjem:\n_START_PARAGRAPH_\nPri trenju med dvema ploskama se material zmeh\xc4\x8da, saj pride do visoke temperature. Dela se tako zavarita.\n_START_SECTION_\nUltrazvo\xc4\x8dno varjenje:\n_START_PARAGRAPH_\nZ ultrazvo\xc4\x8dnim varjenjem material toliko segrejemo, da ga lahko potem s pritiskom zavarimo. Varimo predvsem PVC, PE, PA, polistirol in poliakrilate. Varjenje termoplastov v nekaterih primerih nadome\xc5\xa1\xc4\x8da drage materiale, zato morajo biti varilci testirani oz. imeti poseben certifikat SIST EN 13067:2003, katerega je mo\xc5\xbeno pridobiti tudi v tujem jeziku (nem\xc5\xa1kem ali angle\xc5\xa1kem).\n_START_SECTION_\nPostopek varjenja plasti\xc4\x8dnih mas v avtomobilski industriji\n_START_PARAGRAPH_\nPripravimo delovno mesto in obdelovanec. Varjenec segrejemo z elektri\xc4\x8dnimi in plinskimi grelci (fen). Pripravimo dodajni material, v tem primeru plastiko istega materiala kot je obdelovanec. Ko je material dobro segret, ga pritisnemo na zvarno mesto. Nazadnje jih \xc5\xa1e ostrgamo s pilo, ter nanesemo kit. Po kon\xc4\x8danem postopku ga samo \xc5\xa1e pobarvamo.\n_START_SECTION_\nPostopek pridobitve certifikata:\n_START_PARAGRAPH_\nCertificiranje varilcev_NEWLINE_Pogoji za pridobitev certifikata so uspe\xc5\xa1no zaklju\xc4\x8deno pripravni\xc5\xa1tvo s podro\xc4\x8dja izdelave plasti\xc4\x8dnih mas, vsaj dve leti izku\xc5\xa1enj s podro\xc4\x8dja varjenja in zaklu\xc4\x8deno usposabljanje z namenom priprave na izpit za varilca plasti\xc4\x8dnih mas. Kandidat lahko v izpitni center vlogo za prijavo v postopek certificiranja odda kadarkoli. Izpit je sestavljen iz teoreti\xc4\x8dnega in prakti\xc4\x8dnega dela. Teoreti\xc4\x8dni del je pisni. Uspe\xc5\xa1no opravljen pisni del je pogoj za pristop na prakti\xc4\x8den del izpita. V primeru, da kandidat pisnega dela ne opravi, lahko test ponovi. Lahko pa se mu priporo\xc4\x8da tudi dodatno izobra\xc5\xbeevanje. Za izvedbo izpitne naloge mora imeti kandidat Popis varilnega postopka, katerega mu priskrbi delodajalec ali izpra\xc5\xa1evalec. Poskrbeti mora za za\xc5\xa1\xc4\x8ditno opremo ter skladno z zahtevami izbere in pripravi dodajni material. Delodajalec ali izpra\xc5\xa1evalec mora kandidatu tudi pojasniti nekatere dodatne zahteve standarda ali postopka, ki jih kandidat ne pozna. Nato kandidat izdelek zavari. V primeru, da izpra\xc5\xa1evalec oceni, da kandidat nima potrebnega znanja, lahko izpit tudi prekine.'